— 203 — 



^cn ergeben würde. Es schien iiidess von keinem Wertlie zu scyn, die 

 Untersiicliunp: darauf auszudolnuMi. Der zur Analyse genommene Sinter 

 war von liclitgrau und erbsengelb niiaiidrter Farbe; die Stückchen 

 schienen ganz homogen zu scyn und entiiielten wenigstens keine sicht- 

 baren Eiiimcngungcn. 



Die Zusammenstellung aller bei der von dem Verf. umständlich mit- 

 getheilfen chemischen Analyse gefundenen Resultate giebt folgende Zu- 

 sammensetzung : 



in 100 Tlieilen. 



Schwefclzink 37,571 



Schwefelkadmium 0,279 



Überschüssiger Schwefel 0,i41 



Eisenoxyd, welches von der Salpetersäure aufgelöst worden . . 1,392 



Kieselerde 28,886 



Tlionerde 9,424 



Eisenoxyd in dem in Salpetersäure unauflöslichen Rückstand . . 3,023 



Kohlensaurer Kalk 0,728 



Wasser und flüchtige Bestandtlieile 14,198 



Kohlensaure Magnesia und organische Materie durch Subtraktion 



bestimmt ♦ 4,258 



100,000. 



Bei näherer Betrachtung einer so mannigfaltigen Zusammensetzung 

 aus Schwefelmetallen , Eisenoxyd und Erden könnte man vielleicht auf 

 den Gedanken kommen, dass die ganze Sinterbildung hauptsächlich aus 

 einem Konglomerate von verschiedenen Erz - und Gestein-Arten bestehe, 

 welche die Grubenwasser in fein zertheiltera Zustande zusammenge- 

 schwemmt hätten. Diese Idee könnte um so mehr Eingang linden, als 

 oben bemerkt wurde, dass dieser Sinter an einer Stelle wirklich deut- 

 lich erkennbare Gesteins-Bruchstücke einschliesst. Betrachtet man aber 

 die reinere Sintermasse, so wie sie zur Analyse angewendet worden ist, 

 und in welchem Zustande sie den grössten Theil der uns vorliegenden 

 Holz-Inkrustationen bildet: so wird man nach ihrer Homogenität, verbunden 

 mit den schalenförmigen Absätzen, und der äussern Oberfläche gewiss 

 darin niclits anderes erkennen können, als einen successiv erfolgten che- 

 mischen Niederschlag , der nur ganz zufällig grössere erkennbare Ge- 

 stein-Stückchen an einzelnen Stellen in sich aufgenommen hat. Wäre das 

 Schwefelzink , welches den Hauptbestandthcil des Sinters bildet , als 

 Blende in mechanisch fein vertheiltera Zustand in demselben vorhanden: 

 so würde sich dasselbe gewiss durch seinen Glanz auf dem Bruche des 

 Sinters zu erkennen geben , wovon indess nirgend auch nur die minde- 

 ste Spur zu bemerken ist. Da geschwefelte und gesäuerte Blei- und 

 Kupfer-Erze wohl eben so häufig, wo nicht häufiger auf dem Silhcrkau- 

 tt'/i-Gange vorkommen, als Blende : so würden wir diese, in der Voraus- 

 setzung , dass der Sinter ein mechanisches Gemenge wäre , woiil not h 

 in grösserer Quantität antreffen müssen, als der Schwefelzink darin ent- 

 halten ist: von jenem hat aber die Analyse keine Spur ergeben. End- 



